1 77 1. Jul. Aug. Sept. z 13 
dyre. Genom hopfvefsning af partiklarna uti 
ftcnarnes yta, eller en vifs grad af fmåltning , 
hoppas jag en fådan täthet kunna vinnas, fora 
icke inflåpper få mycket vatten , at något af 
froft kan befaras % men innan hårom vidare ta- 
las, bor något nämnas både om rena och våra 
allmänna lerors beflcaffenhet* 
4. Aldeles ren lera fmålter icke for fig f jelf 
genom någon hittils bekant eldgrad/ om icke 
til åfventyrs for brånn-fpegel. Doftor D'Arcet 
har, uti en Ugn for åkta Porcellins- bränning, 
i detta affeende funnit den oföränderlig. For 
ofrigt hårdnar deu i eld, få at emot Stål där- 
med kan fås ymniga gniftror , h vilket torde 
Jcomma af täthetens förökning} ty maflan krym- 
per tillika anfenligen och anda til hälften i al- 
la dimenfioner. 
Ren lera och kalk tilhopa, fmålta i ingen 
proportion , enligt Herr Macquers forfok 5 
men om aldrig få litet kifel ånane inblandas, får 
mafian ftraxt dårtil benägenhet > hviiken med 
ftorre tilfåttning okas, och blifver ftorft, då til 
en del lera kommer en del kalk och z til 5 de- 
lar kifel. Med iiorre kifel-mångd blifver maf- 
fan mer och mer trogfmålt , famt bringas nåp- 
ligen dårtil, når f delar brukas. Om kalk och 
lera blandas, krymper den fenare naturligt vis 
defs mindre, ju ftorre tilfats år af den förra, 
och når den blifver f til 6 gånger få ftor fom 
lerans, forhäller lig blanningen nåftan fom kalk. 
Med qvarts enfam, fmålter ej lera, men väl med 
flufs-arter, fom Herr ProfefTor Pott berättar. 
Feltfpat fmålter ofta for fig allena, och förmår 
afven at bringa lera därhän. Den råtta Petun- 
O 4 fö, 
•' v •. -s. / ■ >,\ •' :) . ■■ , : 
/ 
